— 282 — 



scala corrispondente ad una data riga, si poteva risalire alla relativa lun- 

 ghezza d'onda; avuta questa, non restava che consultare le tavole apposite 

 per conoscere a qual metallo appartenesse. Ma, come si è detto precedente- 

 mente, dipendendo l'esattezza della curva da troppe circostanze che in osser- 

 vazioni diverse e per le infelici condizioni del mio laboratorio non possono 

 essere mantenute rigorosamente costanti, la lunghezza d'onda trovata poteva 

 differire di qualche poco dalla vera, epperciò, per togliere ogni incertezza, 

 facevo il confronto con gli spettri di tutti quei metalli, le cui righe corri- 

 spondevano a lunghezze d'onda identiche o vicine a quelle trovate. 



Per la sorgente luminosa, si è fatto scoccare alla superficie delle solu- 

 zioni la scintilla d'induzione lunga da 2 a 3 mm prodotta da un forte rocchetto, 

 che può dare scintille di parecchi centimetri nell'aria e che era messo in 

 azione da quattro elementi Bunsen; infine i tubi contenenti le soluzioni erano 

 sul tipo di quelli immaginati da Delachanal e Mermet. 



Nelle prime osservazioni si sono adoperate piccole quantità di minerale, 

 generalmente da 1 a 2 grammi; fattane la soluzione in acido cloridrico, 

 veniva questa ridotta a piccolo volume in modo da essere solo sufficiente a 

 coprire l'elettrodo inferiore del tubo a scintilla. 



Ecco il prospetto delle righe osservate: 

 1) Blenda di Bena (d)e Padru — Righe dello Zinco, Cadmio, Ferro — 



2) » Montevecchio — » » » » Calcio (') 



3) » Masua — '» » » » Rame 



4) » Nieddoris — » * /» » — 



5) » Argentiera della Nurra * * » * ■ — 



6) » Rio Ollorchi — » »' « » — 



7) » Rosas - — » « » » — 



8) i Riu Planu Castangias « » » » Indio. 



Fatta eccezione per quest'ultima blenda, l'esame spettrale non ha fatto 

 altro che confermare la presenza degli elementi già constatati nel processo 

 analitico ordinario. 



Considerando però la tenue percentuale di elementi rari contenuti in 

 altre blende, ho visto la necessità di operare su una quantità di sostanza 

 considerevolmente maggiore. Ed invero, anche ammettendo che i sette cam- 

 pioni contengano ad esempio dell'indio nella stessa proporzione della blenda 

 di Freiberg, nella soluzione adoperata si sarebbero avuti da 4 a 5 decimil- 

 ligrammi di questo elemento, quantità certamente inferiore alla sensibilità 

 dell' istrumento. 



Allora per ogni esemplare ho preso circa 40 grammi di sostanza che fu 

 sciolta in acido cloridrico. Evaporando in presenza di acido solforico, fu eli- 



■ , (!) Per- la presenza della calcite nella ganga. 



